Gummi arabicum. 4SI 



die des Gomme d'Aden Mokri zu 3,81. Mit steigender Temperatur geht die Vis- 

 kosität herab. Sie beträgt z. B. im obigen Falle beim Cordofangummi bei 30": 4,12, 

 bei 40": 3,87 und bei 50" nur noch 3,28. Die Viskosität des Angra Pequena-G. 

 betrug 1,72, 2,052, 3,39 und 3,67 (Hartwich). Bei gewöhnlicher Temperatur be- 

 reitete Lösungen haben eine größere Viskosität, wie heiß bereitete gleicher Konzen- 

 tration. Beim Aufbewahren des Gummis nimmt die Viskosität ab. Gummis mit hoher 

 Klebkraft zeigen auch eine hohe Viskosität, einen hohen Säuregrad und eine negative 

 Drehung (Fromm). 



Methoden zur Bestimmung der Klebefähigkeit rühren von Dalen und 

 Hirschsohn her. Die Klebefähigkeit des Gummi prüfte Hirschsohn in der Weise, 

 daß er eine bestimmte Menge Gips mit einer bestimmten Menge 10 "j^ Gummilösung 

 verrieb und die Masse zu Stangen formte. Diese wurden durch imten angehängte 

 Gewichte auf ihren Zerreißungspunkt geprüft. G. arabicum riß bei 1000 g Belastung, 

 Senegalgummi bei 1600g, australisches Gummi bei 1400g, ostindisches Gummi bei 

 1500g («Kunstgummi» erst bei 1800 — 2000 g) Belastung. Die DALENSche Methode 

 beruht darauf, daß man Saugpapier von bekannten Festigkeitseigenschaften mit der 

 zu prüfenden Gummilösung tränkt, trocknet und von neuem nach den bekannten 

 Methoden die Festigkeit prüft. 



Auch die Bestimmung der Emulgierungsfähigkeit ist praktisch nicht ohne 

 Bedeutung. Hirschsohn hat sie bei verschiedenen Gummis bestimmt. 



Lit. Osmometer: Moor and Roaf, Biochemie. Journ. 7, 34. — Viskosime ter: 

 Sacc, Essai des gommes employ^es pour epaissir les couleurs. Joiirn. d. pharm. 1S67, iig. — 

 DüCLAUX, Ann. chim. phys. 21 (1870) u. 25 (1872). — Vee, Etüde sur les gommes dites ara- 

 biques. These 1888. — Lunge, Nouv. viscos. pour l'examen des gommes. Ann. chim. an. 1896, 

 411. — Be.\m, Second Report of Wellcome Res. Labor. 1906, 232. — M. J. Merveau, 

 Recherches sur la viscosit^ et en particulier sur la viscosite des gommes. These Paris 1910 

 {hier d. Literatur). — Lunge, Zeitschr. angew. Chem. 1895, 437. Apolh. Zeit. 1897, Nr. 75, 

 1898, Nr. 22. — Fromm, Zeitschr. anal. Chem. 40 (1901) 143. — Drehung: Grah.\m, Lieb. 

 Ann. 121, 56. — Gl.adston u. Hibbert, Chem. News 59, 277. — Lineb.\rger, Am. journ. sc. 

 (3) 426. — GuiCHARD, Bull. soc. chim. (3) 9, 19. — Dieterich, G. vom Hinterland von Angra 

 Pequena a.a.O. • — Bechamp, Compt. rend. 51,255. — Scheibler a. a. O. — Wiesner a.a.O. 



— Flückiger a. a. O. — Mannich, Gummiarten Deutsch-Ostafrikas. Tropenpfl. 1902, 201. 



— Fromm, Zeitschr. Anal. Chem. 40 (1901), 143. — Dalen, Mitt. d. k. techn. Versuchsanstalt 

 1894, 149. — Hirschsohn, Pharm. Zeitschr. f. Rußl. 1893, 803. 



Verfälschung und Prüfung. Für pharmazeutische Zwecke kommen nur die 

 besten Cordofan- und Senegalsorten in Betracht. Als Klebstoff sind alle anderen 

 guten G. zulässig. Das Gummi arab. officin. muß sich zu einem hellgelblichen, schwach 

 sauer reagierenden, geruchlosen Schleime langsam aber vollständig lösen, der die oben 

 (S. 442) angegebenen Eigenschaften besitzt und Fehlingsche Lösung kaum sichtbar 

 reduziert. Jodlösung darf auch in der heiß bereiteten Lösung weder eine blaue (Stärke) 

 noch eine weinrote Färbung (Dextrin) geben. 10 ccm des Gummischleims (i = 10) 

 sollen sich z. B. mit einem Tropfen n./io Jod rein gelb färben (Pharm, helv. IV). 

 Auch nach dem Kochen und Wiedererkalten darf die Mischung durch einen 

 weiteren Tropfen der Jodlösung keine Violettfärbung annehmen. Dextrinhaltiges 

 ■Gummi dreht stark rechts. Auf Dextrin, das öfter im Gummi vorkommt, kann mit 

 Anilinsulfat (Pietro) oder auch in der Weise geprüft werden, daß man 3 ccm 

 ■einer Lösung, die aus 1 5 gtts Liqu. ferr. sesquichlor., 1 5 gtts einer gesättigten Lösung 

 von rotem Blutlaugensalz, 5 gtts verd. Salzsäure (sp. Gew. 1,165) und 60 ccm Wasser 



29* 



